— 303 — 



gesso stesso a produrre soluzione soprassatura, e molto probabilmente basta che intorno 

 ai singoli e piccoli granuli degli impasti si formi uno strato, direi quasi, infinitesimale di 

 gesso gelatinoso, perchè si abbia un forte indurimento. 



Secondo le ricerche, eseguite pure nel 1907, dal Leduc e dal Pellet (Essais sur le 

 platre\ la selenite scaldata per 1 ora a 600° e ridotta in malta con 85 per 100 di acqua, 

 dopo 24 ore prende un fortissimo indurimento: facollà che verrebbe meno alla selenite 

 riscaldata per 1 ora a 650°. 



Certo è però che la temperatura di 300' e tanto meno quella di 600° non sono le più 

 acconce alla cottura del gesso, il cui pregio principale e caratterislico, nelle ordinarie 

 condizioni del suo impiego, è la rapidità della presa; la quale al bisogno può essere facil- 

 mente moderata, o aumentando nelle malte la quantità di acqua, o aggiungendo a queste 

 dei corpi inerti, come, ad esempio, una quantità piuttosto forte di sabbia. 



2° Fatto. — Una soluzione di selenite, perfettamente satura alla temperatura cui si 

 opera, non scioglie la selenite stessa, ossia il gesso crudo, ne il gesso troppo cotto. 



È naturale che il gesso crudo non possa essere sciolto da una soluzione già satura 

 del medesimo sale. Ma l'esperienza dimostra che altrettanto avviene della polvere di sele- 

 nite scaldata e mantenuta per 1 ora al calor rosso; la quale, sbattuta che sia con acqua 

 distillata in forma di latte, molto lentamente si idrata e discioglie, ma, anche dopo mez- 

 z'ora di scuotimento, si trova che il liquido filtralo non è soprassatuio; come non lo 

 diviene se in questo esperimento, invece dell'acqua distillata, si adopera una soluzione 

 esattamente satura di selenite alla temperatura cui si opera. 



Dipendentemente dal potere che manca tanto al gesso crudo, quanto al minerale 

 troppo cotto, di generare soluzioni soprassature, accade che le malte dell'uno e dell'altro, 

 coni' è noto, non fanno presa. 



Ciò premesso dirò che, per applicare con sicurezza di buoni effetti il metodo che pro- 

 pongo per la determinazione del gesso attivo nel minerale cotto industrialmente, condizione 

 essenzialissima è quella di preparare una soluzione di selenite perfettamente satura ad 

 una determinata temperatura, che per comodità di saggio sarà uguale o superiore di un 

 grado o due alla temperatura ambiente, affinchè il recipiente che conterrà la soluzione, 

 tenuto immerso nell'acqua di una vasca di grandezza conveniente, possa essere facilmente 

 mantenuto alla temperatura prestabilita con piccole e opportune aggiunte di acqua bollente. 



Per fare questa soluzione perfettamente satura si introducono 40 grammi circa di 

 selenite pura, passata allo staccio di 4900 maglie, in 4 litri di acqua distillata e si agita 

 a brevi intervalli per 8 ore almeno, mantenendo ben costante la temperatura cui si dovrà 

 poi operare. Si può anche sospendere l'agitazione per riprenderla il giorno seguente, pur- 

 ché durante la notte la temperatura dell'ambiente, che secondo la stagione potrà variare 

 fra 12" e 30', diminuisca, altrimenti la solubilità della selenite leggermente aumenta e, 

 dopo successivo raffreddamento sino alla temperatura iniziale, la soluzione conserverebbe a 

 lungo un lievissimo grado di soprassaturazione che é necessario evitare. Dopo 8 ore di 

 scuotimento si versa il latte di selenite sopra un filtro liscio che possa contenerne 1 litro 

 e mezzo circa a fine di eseguire la filtrazione in breve tempo. 



Serie VI. Tomo IX. 1911-12. 36 



